138 
G.  Zinke,  Experimentelle  Untersuchungen 
Gewicht  gekommen  sein  und  es  könnte  gerade  in  den  Par- 
tien, die  mir  zwecks  optischer  Untersuchung  zur  Verfügung 
standen,  der  Enstatit  fehlen.  Wegen  des  schwammähnlichen 
Charakters  des  Erstarrungsproduktes  war  es  unmöglich, 
einen  Schliff  anfertigen  zu  lassen,  der  die  ganze  Masse  in- 
begriffen hätte. 
VI.  Versuchsreihe. 
MgSi08  mit  Kristallisatoren. 
Versuch 
Mengenverhältnis 
in  Molekularprozenten 
Abkühlungsdauer 
I. 
MgSi03 
im  Moissanofen 
rasch  gekühlt 
II. 
90,17  MgSiO,  +    9,83  Bi  )  mit  (NHJC1 
rasch  gekühlt 
III. 
90,17  MgSi03  +    9,83  Bi  j  +(NHJ2C03 
6  Stunden 
IV. 
97,14  MgSi03  +    2,86  Mg  F2 
V. 
93,56  MgSi03  +    6,44  Mg  F2 
VI. 
95,68  MgSi03  +    4,32  MgCl2 
5  Stunden 
VII. 
VIII. 
IX. 
90,49  MgSi03  +    9,51  MgCl2 
83,47  MgSi03       16,26  CaF2 
83,47  MgSi03  +  16,26  CaF2 
6  Stunden 
i  Stunde 
6  Stunden 
Als  Reagentien  für  obenstehende  Mischungen  kamen  teils 
chemisch  reine  Substanzen  (MgSi03  aus  MgC03  und  Si02, 
Bi,  MgCl2  und  MgF2),  teils  natürliche,  feingepulverte  Minerale 
(Ca  F2  als  Fluorit)  zur  Anwendung.  Pulver  II  und  III  konnte 
ich  nicht  anders  als  Schmelze  erhalten  als  durch  Zusatz  von 
(NHJC1  und  (NH4)2C03,  da  Bi  wahrscheinlich  frühzeitig- 
flüchtig  wurde.  —  Unternommen  wurden  diese  Versuche 
hauptsächlich  um  feststellen  zu  können,  ob  die  Zugabe  von 
Schmelzmitteln  die  Bildung  von  Enstatit  oder  aber  von 
Klinoenstatit  beeinflußte.  Wie  aus  den  folgenden  Ver- 
suchen ersichtlich  wird,  sind  für  die  Bildung  dieser  polymorphen 
Kristallarten  die  Kristallisatoren  von  wenig  Bedeutung,  denn 
es  finden  sich  in  fast  allen  Versuchen  beide  Modifikationen 
des  MgSi03  nebeneinander  vor. 
I.  Versuch«  Ein  feingepulvertes  Gemenge  von  MgC03 
und  Si02  wurde  in  einen  Kohletiegel  gepreßt  und  im  Moissan- 
ofen einer  so  hohen  Temperatur  ausgesetzt,  daß  die  Schmelze 
sublimierte.    Von  dem  Sublimationsprodukt,  das  opalartiges 
